50 
inSTOIRK NATURELLE. 
mêlées; elles en fournissent en si grande quantité par la simple torré- 
faction, que tout l’arsenic blanc qui est dans le commerce vient des 
fourneaux où l’on grille des mines de cobalt; et c’est le premier produit 
qu’on en lire. 
La matière calcinée qui reste dans le fourneau, après l’entière subli- 
mation des vapeurs arsenicales, est une chaux trop réfractaire pour être 
fondue seule; il faut y ajouter du sable vitresciblo, ou du quartz qu’on 
aura fait aupai'avant torréfier pour les pulvériser; sur une partie de 
chaux de cobalt, on met ordinairement deux ou trois parties de cette 
poudre vitreuse, à laquelle on ajoute une partie de salin pour accélérer 
la fusion; ce mélange se met dans de grands creusets placés dans le 
fourneau, et pendant les dix ou douze heures de feu qui sont nécessaires 
pour la vitrification, on remue souvent la matière pour en rendre le 
mélange plus égal et plus intime; et lorsqu’elle est entièrement et par- 
faitement fondue, on la prend tout ardente et liquide avec des cuillers 
de fer, et on la jette dans un cuvier plein d'eau, où se refroidissant 
subitement elle u’acquiert pas autant de dureté qu’à l’air, et devient 
plus aisée à pulvériser, elle forme néanmoins des masses solides qu’il 
faut broyer sous les pilons d’un bocard, et faire ensuite passer sous une 
meule pour la réduire enfin en poudre très-fine et bien lavée, qui est 
alors du plus beau bleu d’azur, et toute préparée pour entrer dans les 
émaux. 
Comme les mines de cobalt sont fort mélangées et très-différentes les 
unes des autres, et que même l’on donne vulgairement le nom de cobalt 
à toute mine mêlée de matières nuisibles (1), et surtout d’arsenic, on 
est forcé de les essayer pour les reconnaître, et s’assurer si elles con- 
tiennent en effet le vrai cobalt qui donne au verre le beau bleu. Il faut 
dans ces essais rendre les scories fort fluides et très-nettes, pour juger 
de l’intensité de la couleur bleue que fournit la mine convertie d’abord 
en chaux et ensuite en verre; on doit donc commencer par la giiller et 
calciner, pour la mettre dans l’état de chaux. Il se trouve, à la vérilé, 
quelques morceaux de minerai où le cobalt est assez pur pour n’avoir 
pas besoin d’être grillé, et qui donnent leur bleu sans cette préparation ; 
mais ces morceaux sont très-rares, et communément le minerai de 
cobalt se trouve mêlé d’une i)lus ou moins grande quantité d’arsenic 
qu’il faut enlever par la sublimation. Celte opération, quoique très- 
simple, demande cependant quelques attentions; car il arrive assez 
souvent que par un feu de grillage trop fort le minerai du cobalt perd 
(1) La langue allemande a même attaché au mot de cobalt ou cobalt l’idée d’un esprit sou- 
terrain, malfaisant et malin qui se plaît à effrayer et à tourmenter les mineurs ; et comme le 
minerai de cobalt, à raison de l’arsenic qu’il contient, ronge les pieds et les mains des ouvriers 
qui le travaillent , on a appelé en général cobalto les mines dont rarseiiic fait la partie domi- 
nante. Mémoire sur le Cobalt, par M. Saur, dans ceux des Savants étrangers, tome 1. 
